der Versuch beendigt. In einigen Fällen war es nothwendig die 

 bei der ersten Einwirkung des Phosphors gebildete [Verbindung 

 zu zerreiben und dann nochmals in Phosphorgas zu erhitzen, um 

 sie damit zu sättigen. Die Metalle wurden, wo es thunlich war, 

 in pulverigem Zustande , meistens wie sie durch Reduction mit 

 Wasserstoifgas erhalten werden , angewendet. In vielen Fällen 

 ergab sich die Zusammensetzung der Verbindung schon aus 

 der directen Wägung des Metalles vor, und der Verbindung 

 nach dem Versuche , indess wurde auch immer die Analyse 

 derselben gemacht. 



Es ergab sich , dass die untersuchten Metalle in folgende 

 3 Gruppen gebracht werden können : 



Die in der ersten Enthaltenen verbinden sich mit dem 

 Phosphor unter sehr lebhafter Feuererscheinung , wenn sie bis 

 kaum zum anfangenden, oder höchstens bis eben zum begin- 

 nenden Rothglühen erhitzt werden. Sie sind folgende , und 

 zwar in der Ordnung, dass die, bei welchen die niedrigste 

 Temperatur zur Verbindung hinreicht, zuerst stehen : 



Palladium , 

 Platin , 

 Nickel, 

 Kobalt, 

 Eisen , 

 Kupfer , 

 Mangan, 

 Iridium. 



Vor dieser Gruppe wären noch die Alkalimetalle zu 

 stellen , bei welchen die Verbindung mit solcher Heftigkeit er- 

 folgt, dass ihre Phosphide auf diese Weise nicht dargestellt 

 werden können. 



Die in der zweiten Gruppe befindlichen Metalle verbinden 

 sich ebenfalls bei schwacher Erhitzung mit dem Phosphor, 

 allein ohne Feuererscheinung. Die erhaltenen Phosphormetalle 

 werden aber eben so wenig wie die der ersten Gruppe durch 

 stärkeres Erhitzen zerlegt. Die Metalle dieser Gruppe sind: 



Zink , 



Zinn. 



